SÉANCE DU lO JUILLET 1911. 107 



cuivre fondu no favorise pas l'expulsion des gaz autant qu'on pourrait 

 l'espérer, puisque la solubilité des gaz varie ici seulement comme les 

 racines carrées de la pression ('). 



l'^n limitant l'évaluation des gaz à la portion superficielle qui se dégage 

 rapidement dans les premières heures, on trouve donc pour 100^ et pour 

 100"°' de surface : 



Pour 1006. Pour loncm-. 

 . ^ cm' cm^ 



Cuivre a, fil de ^ de millimètre 6,56 o, i4 



Cuivre b, fil de f^ de millimètre 8,5 0,57 



Cuivre c, baguettes i ,63 0,81 



On voit que ioqs de cuivre à grande surface (a, b) donnent plus de gaz 

 en quelques heures que ioqs de cuivre à faible surface (c). Une même sur- 

 face donne moins de gaz pour les cuivres en fils que pour les cuivres en 

 morceaux. 



La composition des gaz dégagés donne, rapportée à i' 



.cm» 



C0-. GO. H -t- Az. H. 



a. Fil de ,-'jj électrolylique 0,62 0,00 o,38 » 



6. Fil de -jS^- 0,70 0,12 0,12 ». 



c. Baguettes éleclrolytiques .. . o,33 0,09 0,57 » 



c. Id. fondues, à 1200° 0,6 0,1 » 0,26 (') 



Conclusion. — L'élimination totale, par la chaleur, des gaz du cuivre, 

 paraît difficilement réalisable; elle exige, en tout cas, dans le vide, un 

 grand nombre d'heures et ne doit être tentée que sur un métal à très grande 

 surface. 



L'extraction des gaz par réaction chimique confirme cette conclusion, 

 comme je le montrerai bientôt. 



CHIMIE ORGANIQUE. — Laclonisatwn des étiiers cc-céloniques. 

 Note de M. H. Gault, présentée par M. A. Haller. 



Les éthers adipiques jouissent de la propriété bien connue et mise en 



(') SiEViîRTS, Z.f. Ëleklr., t. \VI, 1910. p. 707. 



(-) Les gaz du tube de porcelaine peuvent venir ici en petite quantité s'ajoutera 

 ceux du cuivre {Bail, Soc, chim.. 4" série, t. IX, 191 1, p. '\\i). 



